ADC12(熱処理型Al-Si-Cu系合金)はダイカスト製品の生産量の95%を占めている。これらは、機械的性質が改善されており、鋳造性に優れている。一般にアルミダイカストの実体強度は下記参考値より低く、また製品の肉厚、鋳造条件などにより異なる。比重-2.652.712.68融点K853863853熱伝導率(W*m-1*K-1)1219696熱膨張係数(293~473K)×10-5K-12.12.22.1電気伝導率(Cuを100)312323亜鉛ダイカスト日本で用いられる亜鉛ダイカストの90%はZDC2であり、摺動部品や歯車など耐摩耗性を要する小物部品にはベリックがかなり使用されている。残余はほとんどZDC1。亜鉛合金は鋳造後収縮するので安定化処理を施すことがある。特長は、鋳造性の良さであり、鋳肌が良好でたやすく電気めっきを施すことができる。クリープ性があるため、373K(約100)以上の温度のかかる機械部品などに使用することは好ましくない。×10-5K-12.72.7電気伝導率(Cuを100)2626マグネシウムダイカストマグネシウム合金のほとんどは鋳造材として使用されている。MDC1A,MDC1Bはダイカスト用合金である。×10-5K-12.74電気伝導率(Cuを100)10◇本資料に掲載したデータ及び記述は、製品の設計の参考です。◇本資料に記載の内容は信頼できるテストと情報に基づいていますが、データ及び記述を絶対的なものと見なさないでください。◇本樹脂を製品に適用する場合は、その設計の妥当性を必ず別途確認してください。◇本資料は記載内容の適用結果を保証するものではありません。